-302- 



Mineralogie. 



Die chemische Untersuchung (von Dr. R. Maüzelius) ergab: 





I. 



II. 



III. 



Mittel 





As o 0„ . . . . 



28,95 



28,72 





28,83 



0.146 



Pb 



63 43 



63,38 





63,40 



0,284 



Ca 





0,23 





0,23 



0,004 



FeO 







0,15 



— 



0,15 



0.002 



MnO . . . . 





6,79 





6,79 



0,095 



MgO 





0,11 





0,11 



0,003 



H 2 







0,81 



0.81 



0.045 



Nicht gelöst . 





0,13 





0,13 













100,45 





Das Mineral löst sich leicht in verdünnter Salpetersäure. Enthält 

 Spuren von Cl. Schmilzt leicht zu einer dunkelroten Flüssigkeit, welche- 

 Wasser abgibt. Daß dreiwertiges As vorliegt, ergibt sich aus der Leichtig- 

 keit, mit welcher das Arsenik von H 2 S gefällt wird, sowie aus der Analysen- 

 summe. Außerdem wurde dreiwertiges Arsen im Rückstand nach der 

 Wasserbestimmung direkt nachgewiesen. 



Werden Ca mit Pb und Fe sowie Mg mit Mn zusammen- 

 geführt, so erhält man : 



As 2 3 : Pb : Mn : H 2 = 3.00 : 5,94 : 2,06 : 0,93 



oder 



6 Pb . 2 Mn . H 2 . 3 As 2 3 = Pb 3 Mn H (As 3 ) 3 . 



Dixenit. Das Mineral kommt auf Stufen von Skarn-imprägniertem 

 Hämatit oder von Erz-imprägniertem Dolomit zusammen mit Baryt und 

 einem grasgrünen, unbekannten Mineral vor. Frei ausgebildete Kristalle 

 wurden nicht wahrgenommen, sondern nur Lamellen, die in einem Falle 

 hexagonalen Umriß zeigten. Röntgenogramme zeigen hexagonale oder 

 rhomboedrische Symmetrie mit der Achse senkrecht zu den Blättern 

 (G. Aminoff). 



Härte 3 — 4. Glimmerähnliche Spaltbarkeit. Die Blätter sind spröde. 



Farbe glutrot. Optisch einachsig positiv. Kein Pleochroismus. Mittlerer 

 Brechungsindex, mit Hilfe von Lösungen von As 2 S 3 in Methylenjodid von. 

 Dr. N. Alsen bestimmt, ergab 1,96 + 0,02. — Dichte = 4.20. 



Die Analyse (Dr. R. Maüzelius) ergab : 



As 2 3 . . 



. . 30,55 



0,154 



P 2 5 . . 



. . 0,09 



0,001 



Si0 2 . . . 



. . 8,66 



0.144 



CuO . . . 



. . 3,38 



0,042 



Fe . 



. . 4,54 



0,063 



MnO . . 



. . 48,94 



0,689 



MgO . . . 



. . 0,50 



0,012 



CaO . . . 



. . 0,28 



0,005 



H 2 . . . 



. . 3,38 



0.188 





100,32 





